MOR 3i 



2.' La seconde est du sous-carbonate de chaux, mêlédesable 

 siliceux p:us ou moins gro.ssier : elle donne un produit qu'on 

 nomme chaux maigre non lij^draulique. Cette chaux foisonne- 

 moins avec l'eau que la chaux grasse : la pâte qu'elle forme 

 peut se conserver sous l'eau ; mais quand elle est durcie à 

 l'air, elle n'est point susceptible de recevoir le poli. 



3.° La troisième sorte de pierre à chaux est essentiellement 

 formée de sous-carbon..te de chaux , et d'une certaine pro- 

 portion de silice extrêmement divisée. Elle peut contenir eu 

 outre de l'alumine , de la magnésie , des oxides de fer et de 

 manganèse ; par une calcinalion ménagée , elle donne un 

 produit qu'on nomme chaux maigre hydraulique. 



Dans la calcination , l'acide carbonique est chassé, et la si- 

 lice se combine avec la chaux. Cette combinaison est prou- 

 vée par la dissolution de la chaux maigre hydraulique dans 

 les acides nitrique et hydrochlorique étendus. 



La calcination de cette pierre à chaux demande plus de 

 précaution que la calcination des pierres précédentes ; car, si 

 on chauffe au-delà du point qui est nécessaire pour détermi- 

 ner l'union de la silice avec la chaux , la matière se réduit en 

 une sorte de fritte qui ne peut servir à la préparation du 

 mortier. 



ha chaux maigre hydraulique est en général colorée ; avec 

 l'eau elle foisonne peu, forme une pâte qui se durcit dans 

 l'eau , ou dans la terre humide, et qui à la longue devient 

 une sorte de pierre tendre qu'on né peut diviser qu'au moyen 

 d'un pic : cette pâte, exposée àPair, prend la consistance de la 

 craie, sans devenir susceptible de recevoir le poli. La chaux 

 maigre hydraulique^ en s'unissant à l'eau, n'augmente pas 

 de volume. 



La silice seule, très-divisée et en quantité suffisante , rend la 

 pierre à chaux susceptible de donner de la chaux maigre hy- 

 draulique; maison a remarqué que la silice mêlée d'alumine, 

 et surtout de magnésie, augmente la qualité hydraulique de 

 la chaux maigre, plus que ne le feroit la silice pure; les 

 oxides de fer et de manganèse ne paroissent pas avoir d'in- 

 fluence pour augmenter la qualité hydraulique de la chaux 

 maigre, suivant les observations de M. Vicat et de M. Berthier. 



D'après M. Berthier, une pierre calcaire qui contient o,oC* 



